( I 122 ) 



cuits et d'autres non recuits, soit en galène, soit en alliages métalliques, et 

 j'ai toujours remarqué que les barreaux recuits faiblissaient plus rapide- 

 ment encore que les autres. Les conditions à remplir pour obtenir des bar- 

 reaux homogènes sont les suivantes : annihiler l'influence des parois du 

 moule et empêcher le plus possible la cristallisation. 



J'ai employé à cet effet un procédé analogue à cehii qui est usité pour 

 donner aux bougies stéariques de la solidité en empêchant la cristallisa- 

 tion. Le moule étant chauffé à une température très-voisine du point de 

 fusion de la substance thermo-électrique, celle-ci est coulée elle-même 

 très-près de son point de solidification. 



» J'ai adopté pour la confection de mes couples l'alliage de zinc et d'an- 

 timoine employé par Marcus et des lames de fer pour armatures. J'ai 

 adopté l'alliage antimoine et zinc, parce qu'il est bon conducteur de 

 l'électricité et parce que la température de son point de fusion rend plus 

 pratique et plus facile à réaliser mon mode de coulage. Mais je dois, en 

 passant, signaler un fait qui est en opposition avec les idées admises jusqu'à 

 ce jour. 



» On sait que l'alliage, zinc et antimoine, possède sa propriété thermo- 

 électrique à son maximum d'intensité lorsqu'il est composé d'équivalents 

 chimiques égaux des deux métaux qui le constituent. Or l'expérience m'a 

 conduit à affaiblir la tension de mes barreaux de manière à gagner en 

 quantité ce que je perds en tension. Ainsi le modèle que j'ai l'honneur de 

 soumettre à l'Académie dépose 20 grammes de cuivre à l'heure, et le même 

 modèle, construit avec des barreaux du même alliage d'une tension plus 

 forte, ne dépose que 12 grammes à l'heure. Cela tient à ce que la résis- 

 tance du barreau diminue plus vite que sa force électro-motrice et que, 



parle fait, la constante — du couple augmente. Il résulte de là que les bar- 

 reaux les plus énergiques ne sont pas ceux qui constituent les piles les plus 

 énergiques. 



» J'emploie le fer préférablement au cuivre et à l'argentan, parce que 

 ces derniers métaux sont attaqués, dissous par l'alliage et que les armatures 

 qu'ils constituent sont mises rapidement hors de service. Le fer, au con- 

 traire, résiste très-bien. 



» Ainsi construits, les barreaux thermo-électriques ont pu constituer des 

 piles qui ne sont plus sujettes à détérioration. J'ai dû à l'obligeance de 

 M. Jamin la faculté de faire fonctionner ces appareils dans son laboratoire 

 de la Sorbonne et d'y continuer mes études et mes travaux. C'est ainsi 



